Vorsr: Bestimmung der Elastieitäts- Constanten des Kupfers. 971 
Setzt man diese Werthe ein, so erhält man folgende Überein- 
stimmung zwischen den beobachteten und berechneten Zahlen r, für 
die vier benutzten Stäbchen: 
I u In IV 
beobachtet ';»- *257°:230%:348 347 
beröchnet:: 24.7.7! 256. 7331-7340 1348; 
Sonach ist gefunden für $ = 22.5°C.: 
Pie 47a, Eee on 
T" zu 460m: , TER ya a 
Diese Werthe dürften bis auf '/,. zuverlässig sein; besonders 
der erste. Die Stäbehen der ersten Gattung werden nämlich jeden- 
falls genauer die angenommene Lage der Seitenflächen haben, als die 
der zweiten, da für ihre Anfertigung die natürliche Oberfläche der 
galvanisch niedergeschlagenen Kupferplatte einen besseren Anhalt bietet. 
Aus T T”’ und E sind nun die drei Elastieitäts-Constanten des 
regulär-krystallisirenden Kupfers zu berechnen nach den oben an- 
gegebenen Formeln 5. und 6. Das Endresultat der Rechnung ist: 
EN 
A = 12300000" 
B= 54800# 
ea 5490? 
— nebenbei die oben als Abkürzung viel benutzte Constante 
= A—B-— 2e = — 42600”, 
Es findet sich also innerhalb der Grenze der Beohachtungsfchlei: 
B>#, 
Diese Relation ist von Poıssox' theoretisch abgeleitet unter der 
Annahme, dass die Attraction der Molekeln nur eine Function der 
Entfernung, nicht der Richtung der Verbindungslinie ist; sie findet 
sich also durch die Beobachtungen am Kupfer bestätigt. 
Ich erwähne hierbei zugleich, dass auch meine früheren Beob- 
achtungen am Steinsalz” diese Relation sehr vollständig bestätigen, wenn 
man nicht die Neumann’sche Formel für den Torsionswinkel benutzt, 
sondern die damals mir noch nieht bekannte Saınr Venant’sche.” Die 
Neumann’sche giebt nämlich nur eine Annäherung an den richtigen 
Werth‘, welche für jenen Zweck der Prüfung der Poıssox’schen 
! Poısson, Mem. de l’Acad. XVIH. p. 119, 1842. 
2 W. Voıer, Pose. Ann. Erg. Bd. VM. 8. ı u. 177, 1875- 
3 Dies hat nach einer brieflichen Mittheilung auch Hr. H. A. Lorexrz in Leyden 
erjag bemerkt. 
* W. Voısr, Wiıep. Ann. XVI. S. 409, 1882. 
